Elektrizitätsleitung in Krystallen. 10Ö 



die Ladung mit dem Straßenstrom Elektrolyse und Bildung 

 eines Metalles, wohl Natrium, da gerade etwas unter dem 

 Siedepunkt dieses Metalles 780° plötzlich eine Erhöhung des 

 Widerstandes eintrat und dann nach dem Verschwinden dieses 

 Metalles die normale geringe Leitfähigkeit des Quarzes sich 

 zeigte, die dann erst bei weiterer Erhitzung zunahm. 



Was nun die Größenordnung der Polarisationsspannung an- 

 belangt, so sind die quantitativen Unterschiede, z. B. zwischen 

 Baryt und Adular, große; ob daraus der Schluß gestattet ist, 

 daß bei letzterem keine elektrolytische Leitfähigkeit vorliegt, ist 

 doch zu bezweifeln, in anderen Fällen ist der Unterschied weit 

 geringer, z. B. zwischen Baryt und Saphir. Bei Baryt als 

 schwefelsaurem Salz ist im vorneherein eine andere Größen- 

 ordnung zu erwarten als bei Silikaten; die wässerige Lösung 

 von Schwefelsäure ist ja sehr stark leitend, die von Kieselsäure 

 nur äußerst wenig, es dürften daher Sulfate und Silikate sich 

 auch darin stark unterscheiden. Es ist aber nicht nötig, daraus 

 den Schluß zu ziehen, daß es sich um zwei verschiedene 

 Arten der Leitfähigkeit handelt. 



Wir können die Krystalle in folgende Gruppen einteilen: 



A. solche, bei denen bei gewöhnlicher Temperatur und 

 wohl bei allen Temperaturen Elektronenleitung ohne gleich- 

 zeitige Ionenleitung auftritt. In diese Gruppe gehören: Blei- 

 glanz, Eisenglanz, Antimonglanz, Titaneisen, Magnetit und 

 Pyrit. 



Aber auch hier ist Eisenglanz, der bei gewöhnlicher 

 Temperatur guter metallischer Leiter ist, doch nicht ganz mit 

 Pyrit zusammen zu werfen, da derselbe nach den Unter- 

 suchungen von J. Königsberger bei niedrigeren Temperaturen 

 größeren Widerstand hat als bei 20°. 



Wichtig ist die Kurve für Titaneisen (Ilmenit), welche 

 Königsberger bis 700° verfolgt hat; diese Kurve ist der Form 

 nach der des Magnetits ähnlich, die der Genannte ebenfalls von 

 100° bis 200° studierte. Bei Ilmenit wäre ein Verfolgen über 

 800° notwendig, um ein etwaiges Ansteigen der Kurve aus- 

 findig zu machen. Die beiden Verbindungen zeigen über 200° 

 respektive 600° nur noch sehr geringen Widerstand. Polari- 

 sation konnte bei beiden, obgleich bei Ilmenit ein salzartiger 



